TCVN8817-1:2011

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8817-1:2011 về Nhũ tương nhựa đường axit - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8817-1 : 2011 NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG A XÍT – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT Cationic Emulsified Asphalt – Part 1: Specification MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng .………………………………….............................................................…...... 7 2 Tài liệu viện dẫn ...…..............................................................................…………….…….…… 7 3 Thuật ngữ và định nghĩa ……………….…………..................................................................… 8 4 Yêu cầu kỹ thuật ………………………………………………...................................................... 9 5 Phương pháp thử ………………………………………………….…………………………………...... 9 Phụ luc A (Tham khảo) Giới thiệu các loại nhũ tương nhựa đường a xit sử dụng trong xây dựng …………………………………………….................................................................................... 13 Lời nói đầu TCVN 8817-1:2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 354:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thu ật. TCVN 8817:2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 8817:2011 bao gồm 15 phần: TCVN 8817-1:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8817-2:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định độ nhớt Saybolt Furol TCVN 8817-3:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ TCVN 8817-4:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định lượng hạt quá cỡ (Thử nghiệm sàng) TCVN 8817-5:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định điện tích hạt TCVN 8817-6:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 6: Xác định độ khử nhũ TCVN 8817-7:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 7: Thử nghiệm trộn với xi măng TCVN 8817-8:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 8: Xác định độ dính bám và tính chịu nước TCVN 8817-9:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 9: Thử nghiệm chưng cất TCVN 8817-10:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 10: Thử nghiệm bay hơi TCVN 8817-11:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 11: Nhận biết nhũ tương nhựa đường a xít phân tách nhanh TCVN 8817-12:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 12: Nhận biết nhũ tương nhựa đường a xít phân tách chậm TCVN 8817-13:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 13: Xác định khả năng trộn lẫn với nước TCVN 8817-14:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 14: Xác định khối lượng thể tích TCVN 8817-15:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 15: Xác định độ dính bám với cốt liệu tại hiện trường NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG A XÍT – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT Cationic Emulsified Asphalt – Part 1: Specification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng của nhũ tương nhựa đường a xít, là cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá chất lượng nhũ tương nhựa đường a xít dùng trong xây dựng. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụ ng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7494:2005 (ASTM D 140 – 01), Bi tum – Phương pháp lấy mẫu TCVN 7495:2005 (ASTM D 5 – 97), Bi tum – Phương pháp xác định độ kim lún TCVN 7496:2005 (ASTM D 113 – 99), Bi tum – Phương pháp xác định độ kéo dài TCVN 7500:2005 (ASTM D 2042 – 01), Bi tum – Phương pháp xác định độ hòa tan trong tricloetylen TCVN 8817-2:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định độ nhớt Saybolt Furol TCVN 8817-3:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ TCVN 8817-4:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định lượng hạt quá cỡ (Thử nghiệm sàng) TCVN 8817-5:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định điện tích hạt TCVN 8817-6:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 6: Xác định độ khử nhũ TCVN 8817-7:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 7: Thử nghiệm trộn với xi măng TCVN 8817-8:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 8: Xác định độ dính bám và tính chịu nước TCVN 8817-9:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 9: Thử nghiệm chưng cất TCVN 8817-10:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 10: Thử nghiệm bay hơi TCVN 8817-11:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 11: Nhận biết nhũ tương nhựa đường a xít phân tách nhanh TCVN 8817-12:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 12: Nhận biết nhũ tương nhựa đường a xít phân tách chậm TCVN 8817-13:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 13: Xác định khả năng trộn lẫn với nước TCVN 8817-14:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 14: Xác định khối lượng thể tích TCVN 8817-15:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 15: Xác định độ dính bám với cốt liệu tại hiện trường 3 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau. 3.1 Nhũ tương nhựa đường (emulsified asphalt) Hỗn hợp gồm hai chất lỏng (nhựa đường và nước) không hòa tan lẫn nhau mà do sự phân tán của chất lỏng này vào trong chất lỏng kia để tạo thành những giọt ổn định nhờ sự có mặt của chất nhũ hóa có hoạt tính bề mặt. Khi nhũ tương nhựa đường được trộn với cốt liệu khoáng hoặc được phun lên bề mặt đường, nước sẽ bốc hơi, chất nhũ hóa thấm vào cốt liệu khoáng, nhũ tương nhựa đư ờng sẽ bị phân tách, những hạt nhựa đường nhỏ li ti sẽ dịch lại gần nhau hình thành lớp mỏng, dày đặc trên bề mặt các hạt cốt liệu khoáng. 3.2 Nhũ tương nhựa đường a xít (cationic emulsified asphalt) Nhũ tương nhựa đường có sử dụng chất nhũ hóa có hoạt tí nh bề mặt mang i-on dương, do vậy nhũ tương nhựa đường có tính a xít. 3.3 Các ký hiệu sử dụng trong tiêu chuẩn này CRS (Cationic Rapid Setting): Nhũ tương nhựa đường a xít phân tách nhanh CMS (Cationic Medium Setting): Nhũ tương nhựa đường a xít phân tách vừa CSS (Cationic Slow Setting): Nhũ tương nhựa đường a xít phân tách chậm h (harder base asphalt): Để chỉ nhũ tương nhựa đường a xít được sản xuất từ loại nhựa đường có độ cứng lớn (có độ kim lún nhỏ hơn hoặc bằng 100, 0,1 mm). 4 Yêu cầu kỹ thuật 4.1 Nhũ tương nhựa đường a xít được phân làm 3 loại (dựa theo tốc độ phân tách), mỗi loại gồm 2 mác: - Loại nhũ tương nhựa đường a xít phân tách nhanh, gồm 2 mác: CRS -1 và CRS-2; - Loại nhũ tương nhựa đường a xít phân tách vừa, gồm 2 mác: CMS -2 và CMS-2h; - Loại nhũ tương nhựa đường a xít phân tách chậm, gồm 2 mác: CSS -1 và CSS-1h. 4.2 Việc lựa chọn loại, mác nhũ tương nhựa đường a xít dùng cho xây dựng cần phải căn cứ vào mục đích xây dựng, công nghệ thi công, điều kiện khí hậu nơi xây dựng và phải tuân thủ các tiêu chuẩn về thử nghiệm, thi công, kiểm tra và nghiệm thu. Phụ lục A giới thiệu các loại nhũ tương nhựa đường a xít sử dụng trong xây dựng. 4.3 Nhũ tương nhựa đường a xít phải được thí ng hiệm trong khoảng thời gian 14 ngày tính từ khi xuất xưởng. Nhũ tương nhựa đường a xít phải đồng nhất sau khi được khuấy đều và không được xảy ra hiện tượng phân tầng do việc làm lạnh. 4.4 Các chỉ tiêu chất lượng của nhũ tương nhựa đường a xít được quy đị nh tại Bảng 1. 5 Phương pháp thử 5.1 Lấy mẫu 5.1.1 Mẫu được lấy theo TCVN 7494:2005 (ASTM D140 -01). 5.1.2 Mẫu được lưu trữ trong thùng kín ở nhiệt độ không dưới 4 oC cho tới khi thử nghiệm. 5.2 Phương pháp thử 5.2.1 Thử nghiệm trên mẫu nhũ tương a xít 5.2.1.1 Độ nhớt Saybolt Furol Xác định theo TCVN 8817-2:2011. 5.2.1.2 Độ lắng và độ ổn định lưu trữ Xác định theo TCVN 8817-3:2011. 5.2.1.3 Lượng hạt quá cỡ Xác định theo TCVN 8817-4:2011. 5.2.1.4 Điện tích hạt Xác định theo TCVN 8817-5:2011. 5.2.1.5 Độ khử nhũ Xác định theo TCVN 8817-6:2011. 5.2.1.6 Thử nghiệm trộn với xi măng Xác định theo TCVN 8817-7:2011. 5.2.1.7 Độ dính bám và tính chịu nước Xác định theo TCVN 8817-8:2011. 5.2.1.8 Hàm lượng dầu Xác định theo TCVN 8817-9:2011. 5.2.1.9 Hàm lượng nhựa Xác định theo TCVN 8817-9:2011 hoặc theo TCVN 8817-10:2011. 5.2.2 Thử nghiệm trên mẫu nhựa thu được sau khi chưng cất 5.2.2.1 Độ kim lún Xác định theo TCVN 7495:2005 (ASTM D5 -97). 5.2.2.2 Độ kéo dài Xác định theo TCVN 7496:2005 (ASTM D113 -99). 5.2.2.3 Độ hòa tan trong tricloetylen Xác định theo TCVN 7500:2005 (ASTM D2042 -01). Bảng 1 – Các chỉ tiêu chất lượng của nhũ tương nhựa đường axít Tên chỉ tiêu Phân tách nhanh Phân tách vừa Phân tách chậm Phương pháp thử CRS-1 CRS-2 CMS-2 CMS-2h CSS-1 CSS-1h I. Thử nghiệm trên mẫu nhũ tương nhựa đường a xít 1. Độ nhớt Saybolt Furol TCVN 8817-2:2011 1.1. Độ nhớt Saybolt Furol ở 25 o C, s - - - - 20÷100 20÷100 1.2. Độ nhớt Saybolt Furol ở 50 o C, s 20÷100 100÷400 50÷450 50÷450 - - 2. Độ ổn định lưu trữ, 24 h, % £ 1 £ 1 £ 1 £ 1 £ 1 £ 1 TCVN 8817-3:2011 3. Lượng hạt quá cỡ, thử nghiệm sàng, % £ 0,10 £ 0,10 £ 0,10 £ 0,10 £ 0,10 £ 0,10 TCVN 8817-4:2011 4. Điện tích hạt dương dương dương dương dương dương TCVN 8817-5:2011 5. Độ khử nhũ (sử dụng 35 mL dioctyl sodium sulfosuccinate 0,8 %), % ³ 40 ³ 40 - - - - TCVN 8817-6:2011 6. Thử nghiệm trộn với xi măng, % - - - - £ 2,0 £ 2,0 TCVN 8817-7:2011 7. Độ dính bám và tính chịu nước 7.1. Thử nghiệm với cốt liệu khô, sau khi trộn - - khá khá - - Thử nghiệm với cốt liệu khô, sau khi rửa nước - - đạt đạt - - TCVN 8817-8:2011 7.2. Thử nghiệm với cốt liệu ướt, sau khi trộn - - đạt đạt - - Thử nghiệm với cốt liệu ướt, sau khi rửa nước - - đạt đạt - - 8. Hàm lượng dầu, % £ 3 £ 3 £ 12 £ 12 - - TCVN 8817-9:2011 9. Hàm lượng nhựa, % ³ 60 ³ 65 ³ 65 ³ 65 ³ 57 ³ 57 TCVN 8817-9:2011 hoặc TCVN 8817-10:2011 II. Thử nghiệm trên mẫu nhựa thu được sau chưng cất 10. Độ kim lún ở 25 oC, 5 s, 0,1 mm 100÷250 100÷250 100÷250 40÷90 100÷250 40÷90 TCVN 7495:2005 (ASTM D5-97) 11. Độ kéo dài ở 25 oC, 5 cm/min, cm ³ 40 ³ 40 ³ 40 ³ 40 ³ 40 ³ 40 TCVN 7496:2005 (ASTM D113-99) 12. Độ hoà tan trong tricloetylen, % ³ 97,5 ³ 97,5 ³ 97,5 ³ 97,5 ³ 97,5 ³ 97,5 TCVN 7500:2005 (ASTM D2042-01) CHÚ THÍCH: Với đặc điểm khí hậu của Việt Nam, nên sử dụng nhựa đường có độ kim lún không lớn hơn 100 (0,1 mm) để sản xuất nhũ tương nhựa đường a xít. Phụ lục A (tham khảo) Giới thiệu các loại nhũ tương nhựa đường axit sử dụng trong xây dựng TT Mục đích sử dụng Mác nhũ tương nhựa đường a xít CRS-1 CRS-2 CMS-2 CMS-2h CSS-1 CSS-1h 1 Hỗn hợp cốt liệu trộn nhũ tương nhựa đường a xít 1.1 Hỗn hợp được trộn nguội ở trạm trộn - Hỗn hợp sử dụng cốt liệu có cấp phối hở X X - Hỗn hợp sử dụng cốt liệu có cấp phối chặt X X - Hỗn hợp sử dụng cốt liệu là cát X X 1.2 Hỗn hợp được trộn ở hiện trường - Hỗn hợp sử dụng cốt liệu có cấp phối hở X X - Hỗn hợp sử dụng cốt liệu có cấp phối chặt X X - Hỗn hợp sử dụng cốt liệu là cát X X - Hỗn hợp sử dụng cốt liệu là đất cát X X - Hỗn hợp vữa nhựa (hỗn hợp gồm nhũ tương, cốt liệu hạt mịn, bột khoáng và nước được trộn đều với nhau) X X 2 Xử lý cốt liệu với nhũ tương nhựa đường a xít 2.1 Xử lý bề mặt - Láng mặt một lớp X X - Láng mặt nhiều lớp X X - Tưới nhựa rắc cát X X 2.2 Mặt đường thấm nhập đá dăm macadam - Lớp đá dăm có độ rỗng lớn X - Lớp đá dăm có độ rỗng nhỏ X 3 Xử lý với nhũ tương nhựa đường a xít 3.1 Xử lý bề mặt (phun lên mặt đường cũ để hạn chế sự bong bật của các hạt cốt liệu) X* X* 3.2 Dùng làm lớp thấm bám giữa lớp móng và lớp bê tông nhựa X* X* 3.3 Dùng làm lớp dính bám giữa các lớp bê tông nhựa hoặc giữa mặt đường cũ và lớp bê tông nhựa X** X* X* 3.4 Xử lý phủ bụi X* X* 3.5 Xử lý vết nứt bề mặt X X X X * : Pha loãng nhũ tương nhựa đường a xít với nước. ** : Có thể được sử dụng để làm lớp dính bám trong các trường hợp: khi thi công vào ban đêm hoặc khi độ ẩm không khí cao. 14